( 655 ) 



fale de chaux de i à 5o pour loo. J'ai préparé, avec de l'eau distillée, des mortiers à 

 parties égales de portland et de sable, le n" 1 siliceux pur, les n°' 2, Z et k ayant la 

 provenance et la composition indiquées ci-dessous : 



Sulfate 

 Eau. Silice. de cbaux. Argile. Carbonates. Chlorures. 



N° 1 » » » » » » 



N" 2. El Oued ... o,o8 o,6o o,io 0,20 0,01 0,02 



N° 3. Tougourt ... 0,17 o,4o o,3o o, 10 » o,o3 



N° 4. Kef el Amar ao""" sud 



de Tougourt o, i.5 o,3o o,5o o,o3 0,02 » 



» La durée du durcissement a augmenté du n° 1 au n" 4; au bout de quatre mois 

 d'immersion dans l'eau, j'ai obtenu les chiffres suivants pour la résistance à la com- 

 pression : 



N° 1. N" 2. N- 3. . N° 4. 



I.5o''6 7o''S ^O^S 2o''S 



» D'autres échantillons, composés de i de portland et 2 de sable à 3o pour 100 de 

 gypse, étaient complètement altérés au bout de trois mois d'immersion et se désagré- 

 geaient à la main; l'inléiieur était pâteux. 



» Ces essais paraissent mettre nettement en évidence le rôle joué par le 

 sulfate de chaux dans la désagrégation des ciments, par suite de la formation 

 du sulfo-aluminate de chaux de M. Caudlat. Au cours de mes essais, j'ai 

 également remarqué que le sulfate de chaux réagissait sur le silicate triba- 

 sique de chaux. Le résultat de cette réaction doit être un sulfo-silicate de 

 chaux, jouant le même rôle que le sulfo-aluminate. 



« Injluence des eaux du Sahara. — Mes essais sur l'influence des eaux du Sahara 

 m'ont montré que ces eaux étaient particulièrement nuisibles, tant pour la préparation 

 que pour la conservation des ciments. 



» J'ai préparé des mortiers avec différents ciments et de l'eau distillée, de l'eau de 

 mer et de l'eau de Tougourt. Les temps de prise ont été les suivants : 



Isère 



Eau\. Portland. Vassy. prompt, demi-prompt. 



h ni m m m 



Distillée i.i5 10 5 10 ' 



De la Méditerranée 2.3o 20 20 20 



De Tougourt i.!\o 25 2.5 20 



» Ce Tableau montre que c'est l'eau du Sahara qui a donné les prises 

 les plus lentes; de plus, en conservant ces mortiers pendant six mois dans 

 l'eau identique à celle qui a^ait servi à leur préparation, j'ai constaté que 

 l'eau du Sahara produisait une décomposition plus rapide que l'eau de 



